La Energía eléctrica (1903-08-10 00:00:00), página 18

inserta el extracto de un trabajo publicado en una revista inglesa por el Sr. Marsh, en el que se afirma que este autor considera como el medio más racional para obtener mayor capacidad de los acumuladores, fabricados con óxido de plomo, el aumentar la porosidad de la materia activa.

Entre los estudios experimentales de acumuladores, que ha realizado el autor de la presente Nota, hay algunos que indirectamente versan sobre la influencia de esa porosidad, y como la idea del Sr. Marsh, que no es nueva, se repite con frecuencia y conviene poner en claro la importancia que pudiera tener, no parece que huelga del todo indicar cuanto la experiencia diga acerca de tal asunto.

A continuación se insertan los resultados obtenidos con dos acumuladores transportables del tipo Aigle, uno de ellos empastado á mano y el otro sometiendo la substancia activa á una presión de unos 300 kilogramos por centímetro cuadrado.

(A). Acumulador fabricado con pasta sin comprimir.

    Números de las descargas.
    Duración de las descargas en horas.
    Régimen de las descargas en amperios por kg. de placas.
    Capacidades en amperios-horas por kg. de placas.

    1. A
    15,25
    0,585
    8,9

    2. A
    17
    0,554
    9,4

    3. A
    31
    0,508
    15,7

    4. A
    27,75
    3,692
    10,2

    5. A
    3
    3,538
    10,6

    6. A
    19,25
    0,769
    14,8

(B). Acumuladores fabricados con pasta muy comprimida.

    1. B
    24
    0,429
    10,2

    2. B
    16,50
    0,714
    11,8

    3. B
    20
    0,714
    14,0

    4. B
    18,50
    0,714
    13,2

    5. B
    6
    1,429
    8,6

    6. B
    2
    3,143
    6,3

La pequeña capacidad acusada por las dos primeras descargas 1. A. y 2. A. dependen de que el acumulador no estaba aún bien formado.

Como las anteriores determinaciones de capacidades se realizaron con objeto distinto de estudiar la influencia exclusiva de la porosidad de las pastas comúnmente empleadas en los acumuladores fabricados con plomo, el régimen de las descargas ni es exactamente el mismo en los dos antes citados; pero, así y todo, la comparación de la descarga 6. A. con las 2. B., 3. B. y 4. B.; de la 3. A con la 1. B., y de las 4. A. y 5. A. con la 6. B. permite deducir provechosas consecuencias en favor de la mayor capacidad de los acumuladores fabricados con pastas sin comprimir.

Por desgracia, no ha de atenderse tan sólo á lograr mayor capacidad en los acumuladores.

Los dos defectos principales de esos aparatos son su excesivo peso ó pequeña capacidad y su poca duración, sobre todo cuando se trata de acumuladores transportables utilizados en la tracción eléctrica, y de poco sirve disminuir el primer defecto si esto se hace á expensas de aumentar el segundo.

Cierto es que aumenta la capacidad de los acumuladores con la porosidad de las sustancias activas en ellos empleadas, pero no lo es menos que la poca cohesión con que las pastas resultan, por no comprimirlas convenientemente, trae consigo la más pronta desagregación de ellas, la calda de las pastillas y la inutilización de unos aparatos que, aun sin esto, ya exigen crecidos gastos de entretenimiento, sobre todo cuando se destinan á la tracción eléctrica.

Sin embargo, el autor de esta nota cree que es posible adoptar disposiciones especiales en los acumuladores transportables, ya por el ensayadas y de las que en su día dará cuenta, mediante las cuales puede darse gran porosidad á la materia activa sin perjudicar á la duración de aquellos, y abundando en estas ideas trató de dar á las pastas de litargirio y minio mucha mayor porosidad de la que ordinariamente tienen en los empastes hechos á mano.

Con tal objeto efectuó gran número de experimentos, mezclando, en diversas proporciones, tanto el mixio como el litargirio, con sustancias solubles porfrizadas, y amasando luego las mezclas con disoluciones saturadas de estas mismas materias. De las placas obtenidas con esas pastas se eliminaban después las sustancias porfrizadas por medio de lavados en agua pura y de prolongadas inmersiones en ella.

Como ejemplo de los resultados obtenidos con esas placas, se insertan á continuación los correspondientes á dos acumuladores de un nuevo tipo, de los ideados por el autor, que luego se modificó, evitando algunos de sus defectos; pero que, aun con ellos, permite también formar idea de la influencia que en la capacidad de los acumuladores tiene el aumento de la porosidad de la materia activa, objeto especial de esta nota: